## JUTEKS - JURNAL TEKNIK SIPIL
Vol. IV No. 1, Halaman: 05 - 17 Bulan 2019

## STABILISASI TANAH MENGGUNAKAN ABU KAYU TERHADAP TANAH LUNAK BENGKALIS
Rio Zambika 1 *, Ferry Fatnanta 2 , Muhardi 3
1,2,3 Program Pascasarjana Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Riau Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia
* E-mail: riozambika86@gmail.com , fatnanto1964@gmail.com , amuhardi@gmail.com

## Abstrak
Tanah  lunak  dikaitkan  dengan  tanah  yang  jika  tidak  diidentifikasi  dan  diselidiki  dengan  cermat  dapat menyebabkan  masalah  ketidakstabilan  dan  penurunan  jangka  panjang  yang  tidak  dapat  ditoleransi,  memiliki kekuatan geser rendah dan kompresibilitas tinggi. Peningkatan jumlah limbah yang tidak diikuti oleh peningkatan dan  peningkatan  fasilitas  dan  infrastruktur  untuk  pengelolaan  limbah  menyebabkan  masalah  limbah  menjadi lebih  serius.  Salah  satu  cara  menangani  permasalahan  tanah  lunak  adalah  dengan  cara  stabilisasi.  Adapun kajian yang akan dilakukan adalah bagaimana pengaruh abu sampah dalam hal ini berupa abu kayu terhadap stabilisasi tanah lunak di pulau Bengkalis dengan kadar campuran abu kayu yang berbeda-beda dan diharapkan dapat meningkatkan kekuatan tanah serta mengurangi dampak permasalahan sampah yang ada. Selain itu juga digunakan bahan lain sebagai pembanding yaitu kapur (CaO) dan kombinasi antara abu kayu dan kapur (CaO). Dari  hasil  pengujian,  kuat  tekan  bebas  (UCS)  semakin  meningkat  seiring  bertambahnya  waktu  pemeraman, namun  regangannya  berbanding  terbalik  nilainya  semakin  kecil,  hal  ini  dikarenakan  pada  kondisi  awal pemeraman, tanah masih dalam kondisi seperti semula dan bersifat lunak, semakin lama tanah akan mengalami pengeringan sedikit demi sedikit dan menjadikan tanah tersebut menjadi lebih getas. Proses perendaman tanah menyebabkan  terjadinya  penurunan  nilai  UCS  yang  besar,  makin  lama  perendaman  dilakukan  semakin  kecil nilai  UCSnya.  Nilai  kuat  tekan  bebas  tanah  dipengaruhi  oleh  proses  pencampuran,  kadar  air,  persentase campuran dan lamanya pemeraman (curing).
Kata kunci : Stabilisasi, Tanah Lunak, Abu kayu, Kapur, dan Kuat Tekan Bebas

## PENDAHULUAN
Tanah-tanah  yang  menutupi  permukaan bumi terbagi menjadi dua berdasarkan pembentukannya yaitu tanah-tanah residu dan tanah-tanah  angkutan.  Tanah  residu  adalah hasil  dari  pelupakan  atau  dekomposisi  batuan atau tipe tanah lain yang pada prinsipnya tetap berada  pada  tempatnya  pada  waktu  mereka terbentuk. Jika tanah berpindah ke lokasi yang baru dengan cara pengangkutan bisa disebabkan  oleh  air  yang  mengalir,  es, gravitasi  atau  angin  disebut  sebagai  tanah angkutan.
Tanah  memiliki  sifat  yang  sangat kompleks,  terdiri  dari  komponen  padat  yang berinteraksi dengan cairan dan udara. Komponen  dalam  bentuk  tanah  dalam  bentuk padatan,  cairan  dan  udara  jarang  dalam kondisi  setimbang,  selalu  berubah  mengikuti perubahan yang terjadi pada permukaan tanah yang  dipengaruhi  oleh  suhu  udara,  angin  dan sinar matahari. Kondisi alam di Indonesia yang memiliki  musim  kemarau  dan  hujan  sehingga berpengaruh  pada  kekuatan  tanah  terhadap pembasahan dan pengeringan tanah tersebut.
Gambar 1. Lokasi tanah lunak di Indonesia [1]
Berdasarkan Gambar 1 di atas, tanah di daerah  Riau  termasuk  dalam  tanah  angkutan, berada  di  daerah  pesisir  dan  dataran  rendah sehingga sebagian besar daerahnya mempunyai tanah  yang lunak dan mempunyai kuat  dukung  tanah  yang  rendah,  pada umumnya  berupa  endapan  lumpur,  lanau, lempung dan gambut
Kabupaten  Bengkalis  adalah  salah  satu kabupaten  di  Provinsi  Riau,  dengan  wilayah 95%  merupakan  dataran  rendah  dengan  rata- rata  ketinggian  antara  2-6,1  m  di  atas permukaan  laut  yang  di  tumbuhi  hutan  tropis. Pulau  bengkalis  disebut  sebagai  delta  sungai siak,  hal  ini  karena  posisinya  tepat  berada  di muara  sungai  siak  yang  mayoritas  tanahnya
adalah jenis tanah lunak.
Tanah  lunak  memiliki  ciri  khas  sendiri yang  jika  diselidiki  dengan  rendahnya  kut geser dan tingginya kompresibilitas. membutuhkan ketelitian yang cukup tinggi dan harus  secara  hati-hati  karena  bisa  menjadi tidak  stabil  dan  bisa  terjadi  penurunan  yang akan sangat berbahaya [1]. Perlu dilakukannya tindakan stablilisasi tanah seperti menambah material tidak aktif serta peningkatan  kerapatan  tanah  agar  dapat meningkatkan  tahanan  gesek  ataupun  kohesi yang  timbul,  serta  menambahkan  bahan- bahan  yang  dapat  menyebabkan  perubahan fisis maupun kimiawi pada tanah, penggantian tanah  yang  buruk  dan  drainase  tanah  untuk penurunan muka air tanah [2]. Salah satu cara menangani  permasalahan  tanah  lunak  adalah dengan cara stabilisasi.
Pertumbuhan populasi dan pola konsumsi masyarakat menghasilkan peningkatan  volume,  jenis  dan  karakteristik limbah  yang  semakin  beragam.  Peningkatan jumlah limbah yang tidak diikuti oleh peningkatan  dan  peningkatan  fasilitas  dan infrastruktur untuk pengelolaan limbah menyebabkan  masalah  limbah  menjadi  lebih serius.  Paradigma  baru  pengelolaan  sampah yakni  memandang  sampah  sebagai  sumber daya  yang  mempunyai  nilai  ekonomi  dan dapat dimanfaatkan [3]
Dikarenakan  banyaknya  permasalahan yang ada, baik itu kondisi alam yang berubah- rubah di mana berpengaruh pada pembasahan dan pengeringan tanah, permasalahan sampah yang semakin meningkat,  kondisi  tanah,  khususnya  di  Pulau Bengkalis  di  mana  rata-rata  tanahnya  adalah tanah  lunak  yang  pada  umumnya  berupa endapan lumpur, lanau, lempung dan gambut, maka perlu dilakukan kajian terhadap perbaikan tanah yang ada
Adapun  kajian  yang  akan  dilakukan adalah  bagaimana  pengaruh  abu  sampah dalam hal ini menggunakan abu kayu terhadap stabilisasi  tanah  lunak  di  pulau  Bengkalis dengan  kadar  campuran  abu  kayu  yang berbeda-beda dan diharapkan dapat meningkatkan kekuatan tanah serta mengurangi  dampak  permasalahan  sampah yang ada. Selain itu juga digunakan bahan lain sebagai  pembanding  yaitu  kapur  (CaO)  dan kombinasi antara abu kayu dan kapur (CaO).
Dari  penelitian  ini,  tujuan  yang  akan dicapai :
1. Mengetahui  sifat-sifat  fisik  tanah  pada lokasi penelitian;
2. Mengetahui  perilaku  pengaruh  perbaikan sifat tanah dengan cara stabilisasi baik itu menggunakan campuran abu kayu, kapur
maupun  kombinasi  diantara  keduanya dibandingkan dengan sifat-sifat tanah asli dengan  kadar  campuran  yang  berbeda- beda;
3. Mengetahui  pengaruh  lama  pemeraman dengan  suatu  proporsi  campuran  abu kayu,  kapur  maupun  kombinasi  di  antara keduanya  terhadap  seberapa  jauh  daya dukung tanah.

## TINJAUAN PUSTAKA

## T ANAH
Tanah  merupakan  material  yang  terdiri dari butiran-butiran halus yang tidak tersementasi  atau  dengan  kata  lain  tidak terikat  secara  kimia  antar  satu  dengan  yang lain  dan  berasal  dari  hasil  pelapukan  organik yang  disertai  dengan  zat-zat  cair  maupun  zat padat yang mengisi ruang yang kosong antara partikel-partikel    padat.  Pecahan-pecahan yang kecil dan ukurannya di antara batu besar dan  partikel  tanah  berasal  dari  pelapukan batuan  padat  yang  ukurannya  sangat  besar [4].
Sistem pengklasifikasian tanah berdasarkan beberapa peraturan dalam menentukan  jenis  tanah  yang  ukurannya masing-masing  dapat  di  lihat  pada  Gambar  2 di bawah ini:
Gambar 2. Batasan-batasan ukuran golongan tanah menurut beberapa sistem pengklasifikasian
Terdapat  beberapa  sistem  klasifikasi tanah yang umum digunakan untuk mengelompokkan  tanah.  Salah  satunya  ialah Unified  Soil  Classification  System (USCS).
Sistem  ini  pada  mulanya  diperkenalkan  oleh Casagrande  dalam  tahun  1942.  Sistem memperhitungkan  distribusi  ukuran  butir  dan batas Atterberg.

## T ANAH L UNAK
Sedang Halus Lan au Besar Sedang Halus L empung Batu Besar Batuan Kerikil Besar H alus Pasir Besar Sedang Kecil Butiran Halus ( Lan au dan Lempung ) ASTM-D422 AASHTO (T88) M.I.T. USCS ASTM American Society for Testing and Materials (1980) AASHTO American Association fo r State Highway and Transportation O fficials (1978) M.I.T. M assach usetts Institute of Technology (1948) USCS U nified Soil Classification System 1 000 100 10 1 0 ,1 0 ,01 0 ,001
0,0001 5 00 5 0 5 0,5 0,05 0,005 0,0005
3 00 75 4 ,75 0,0075 0,005 0,001
75 2 200 60 2 0,0 06 0,002 300 75 4 ,75 0,0075 0,005 0,001 0,0075 2 0,425 0,425 20 6 0,6 0 ,2 0,0 2 0,06 19 2 0,425 Batu Be sar Batuan Kerikil Pasir Besar Sedang Kecil Lanau Lempung Lempung C olloidale Batu  Besar Kerikil Pasir Besar Halus Lanau Lempung Lempung C olloidale Batu Be sar Batuan Kerikil Besar Sedang Halus Pasir Besar
Rio Zambika 1 *, Ferry Fatnanta 2 , dan Muhardi 3 7
Penggunaan istilah "tanah lunak" mengacu pada tanah yang jika tidak diidentifikasi  dan  diselidiki  dengan  hati-hati dapat  menyebabkan  ketidakstabilan  jangka panjang  dan  masalah  yang  tidak  dapat ditoleransi,  memiliki  kekuatan  geser  rendah dan  kompresibilitas  tinggi.  Tanah  lunak mengandung mineral tanah liat dan mengandung  kadar  air  tinggi.  Indonesia  tidak dapat  dipisahkan  dari  tanah  lunak  karena tanah lunak di Indonesia menempati area> 20 juta  hektar  atau>  10%  dari  daratan  di Indonesia [1].
Salah  satu  jenis  tanah  lunak  adalah tanah  lempung.  Tanah  lempung  lunak  secara umum  mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:
1)  Kuat geser rendah;
2)  Berkurang  kuat  gesernya  bila  kadar  air bertambah  dan  bila  struktur  tanahnya terganggu;
3)  Bila  basah  bersifat  plastis  dan  mudah mampat;
4)  Menyusut bila kering dan mengembang bila basah;
5)  Kompresibilitasnya besar;
6)  Berubah volumenya dengan bertambahnya waktu  akibat  rangkak  pada  beban  yang konstan
A BU S AMPAH (A BU K AYU )
Pengertian  sampah merupakan material sisa  yang  tidak  diinginkan  lagi  oleh  manusia setelah  berakhirnya  suatu  proses.  Dilihat  dari komposisi sampahnya, mayoritas sampah kota di  Indonesia  digolongkan  sebagai  sampah organik karena kota-kota besar dapat mencapai  70%  dari  total  sampah,  dan  sekitar 28%  adalah  sampah  non-organik  yang  terdiri dari  menjadi  objek  kegiatan  pemulung,  mulai dari  sumber  limbah  ke  Situs  Pembuangan Akhir  (TPA).  2%  sisanya  diklasifikasikan sebagai hal-hal lain seperti zat berbahaya dan beracun  (B3)  yang  perlu  dikelola  secara terpisah. [5].
Abu adalah zat anorganik dari pembakaran bahan organik. Abu dapat dilacak karena  adanya  senyawa  yang  tidak  terbakar yang mengandung unsur-unsur seperti kalsium,  kalium,  magnesium,  mangan,  dan silikon.
Abu  sampah  organik  adalah  sisa  hasil pembakaran  dari  sampah  organik  .  Sampah organic  berasal  dari  limbah  buangan  rumah tangga  maupun  pasar  seperti  sisa-sisa potongan sayur, daun-daun, buah-buahan dan sebagainya.  Sampah  organik  berasal  dari alam  dengan  bahan  penyusun  seperti  hewan dan  tumbuh-tumbuhan  yang  dihasilkan  dari
berbagai  kegiatan  mulai  dari  rumah  tangga, pertanian,  peternakan  maupun  kegiatan  yang lain.  Sampah  ini  mudah  terurai  secara alamiah..
Abu  sampah  dalam  pengujian  ini menggunakan abu kayu yang merupakan hasil dari  pembakaran  sisa  limbah  kayu  dari  pabrik meubiler.

## K APUR
Kapur  adalah  kalsium  oksida  (CaO) yang  dibuat  dari  batuan  karbonat  yang dipanaskan  pada  suhu  sangat  tinggi.  Kapur tersebut  umumnya  berasal  dari  batu  kapur (limestone) atau dolomite. Penambahan kapur dalam  tanah  merubah  tekstur  tanah.  Tanah lempung berubah menjadi berkelakuan mendekati lanau atau pasir, akibat penggumpalan  partikel.  Pencampuran  tanah dengan  kapur  memperlihatkan  pengurangan secara  signifikan  partikel  berukuran  lempung (<0,002  mm)  dibandingkan  dengan  lempung aslinya [6].
Tipe kapur menjadi 4 macam berdasarkan SNI-4147-1996, antara lain :
1.  Kapur Tipe I yaitu kapur yang mengandung kalsium hidrat tinggi, dengan kadar magnesium oksida (MgO) paling tinggi 4%;
2.  Kapur  Tipe  II  yaitu  kapur  magnesium  atau dolomite  yang  mengandung  magnesium oksida (MgO) dari 4% dan maksimum 36% berat;
3.  Kapur Tohor (CaO) yaitu hasil pembakaran batu  kapur  pada  suhu  +  90oF,  dengan komposisi sebagian besar kalsium karbonat (CaCO3);
4.  Kapur  Padam  yaitu  kapur  dari  hasil pemadaman  kapur  tohor  dengan  air sehingga terbentuk hidrat Ca(OH)2.
Kapur  tohor  (CaO)  merupakan  bahan yang sangat efektif untuk stabilisasi. Bahan ini dapat  digunakan  untuk  perawatan  tanah  yang terlalu  basah  atau  kering,  tetapi  perlu  juga diperhatikan penggunaannya dikarenakan dapat  menghasilkan  panas  yang  dapat menyebabkan kerugian bahan di sekitarnya.

## S TABILISASI T ANAH
Secara umum stabilisasi tanah merupakan  suatu  metode  untuk  memperbaiki sifat-sifat tanah seperti permeabilitas, kestabilan  volume,  daya  dukung,  keawetan dengan  memberikan  treatment    khusus terhadap lapisan tanah seperti dengan menambahkan bahan tambahan guna menjaga kuat geser tanah serta meningkatkan kekuatan  tanah.  Tujuan  dari  stabilisasi  tanah
adalah  membentuk  struktur  yang  pada  pada jalan  maupun  fondasi  dengan  mengikat  dan menyatukan material-material yang ada.
Stabilisasi  tanah  adalah  suatu  metode yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan daya dukung suatu lapisan tanah, dengan cara memberikan perlakuan (treatmen)  khusus  terhadap  lapisan  tanah tersebut.  Hal  tersebut  dimaksudkan  dengan tujuan antara lain :
1. Untuk  memperbaiki  (meningkatkan)  daya dukung tanah;
2. Untuk memperbaiki (memperkecil) penurunan lapisan tanah;
3. Untuk memperbaiki
(menurunkan)
permeabilitas  dan swelling potensial tanah;
4. Untuk menjaga (mempertahankan)
potensi tanah yang ada ( existing strenght ).
Dasar-dasar  distribusi  ukuran  butiran dan  batas-batas  atterberg  digunakan  sebagai dasar  penelitian  macam  stabilisasi  yang  akan digunakan [7]
Tabel 1. Petunjuk awal pemilihan metode stabilisasi

## P ENGUJIAN A BU K AYU
Pengujian  ini  dilakukan  untuk  mendapatkan unsur kimia yang terdapat pada abu kayu.

## P ENGUJIAN S IFAT F ISIK DAN M EKANIK T ANAH
Pengujian sifat fisik tanah antara lain :
1. Berat jenis tanah (Gs)
Berat  jenis  (Gs)  didefinisikan  sebagai perbandingan antara berat volume partikel  padat  ( γ s )  dengan  berat  volume air  ( γ w )  pada  suhu  standar  20 o C. Pengujian ini bertujuan untuk menentukan  berat  jenis  tanah    yang mempunyai  butiran  tanah  lolos  saringan No.
200
dengan menggunakan piknometer
2. Atterberg limit
Posisi  fisik  tanah  berbutir  halus  pada kadar  air  tertentu  disebut  konsistensi. Seperti  diketahui  bahwa  konsistensi lempung berubah seiring dengan perubahan  kadar  air.  Tanah  lempung akan  menjadi  lunak  bila  kadar  airnya meningkat dan sebaliknya akan mengeras bila kadar airnya berkurang.
Gambar 3. Tahapan keadaan tanah
3. Gradasi tanah; Gradasi  tanah  adalah  susunan  dari ukuran  butir  tanah  yang  membentuk suatu  komponen  tanah  [8] . Ada  dua  cara untuk menganalisa butiran tanah berdasarkan yaitu [9] : a.  Sieve analysis (analisis saringan atau ayakan) Digunakan untuk menentukan pembagian  ukuran  diameter  butir tanah yang lebih besar dari 0,075 mm (No. 200)
b.  Hidrometer analysis
Tanah  yang  butirnya  sangat  kecil yakni  diameternya  lebih  kecil    dari 0,075  mm  (No.  200)  tidak  efektif  lagi disaring  dengan  saringan  yang  lebih kecil  dari  No.  200, bila ingin menentukan  besaran  butirnya,  harus menggunakan analisa hidrometer.
Pengujian sifat mekanik tanah :
1. Proktor Pengujian  proktor  bertujuan  untuk memperbaiki  sifat-sifat  teknik  tanah  dan meningkatkan  kekuatan  tanah  dengan cara  dipadatkan  sehingga  rongga-rongga udara  pada  sampel  tanah  asli  dapat berkurang yang mengakibatkan kepadatan menjadi meningkat.
Rio Zambika 1 *, Ferry Fatnanta 2 , dan Muhardi 3 9
Pengujian pemadatan tanah dilakukan dengan menggunakan metoder pemadatan standar (standard proctor)
2. UCS ( Unconfined Compression Strength Test )
Kuat  kokoh  tekan  tanah  lempung yang  tidak  terkekang  ( unconfined ,  qu) didefinisikan sebagai gaya persatuan luas contoh  tanah  (spesimen).  Kokoh  tekan tanah  adalah  kemampuan  contoh  tanah untuk  menerima  tekanan  maksimum sebelum  spesimen  hancur  (atau  pada regangan  aksial  maksimum  sebesar 20%).
Nilai  UCS  didapat  dari  pembacaan proving ring dial yang maksimum .
. Dimana : qu = Kuat tekan bebas k = kalibrasi proving ring R = Pembacaan maksimum A = Luas penampang contoh tanah  pada  saat  pembacaan R

## METODE PENELITIAN

## T EMPAT P ENELITIAN
Penelitian    dilakukan    di    Laboratorium    Uji Tanah  Politeknik  Negeri  Bengkalis  (Lab.  Uji Tanah  PNB).  Adapun  lokasi  pengambilan sampel  tanah  dapat  dilihat  pada  Gambar  4  di bawah ini.
Gambar 4. Lokasi penelitian

## B AHAN
Bahan yang digunakan dalam pengujian sampel tanah adalah sebagai berikut :
a.  Sampel  tanah  diambil  dari  desa  Sungai Alam  kecamatan  Bengkalis  Kabupaten Bengkalis  Propinsi  Riau.  Diambil  dengan cara dicangkul untuk selanjutnya mengeringkan  sampel  sampai  kondisi kering lapangan;
b.  Abu kayu lolos saringan No. 200;
c.  Kapur lolos saringan 200;
d.  Menggunakan  air  sumur  bor  yang  berada di  laboratorium Uji Tanah Politeknik Negeri Bengkalis.

## Tabel 2. Perkiraan jumlah sampel UCS
No. Nama Sampel Waktu Pemeraman Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tanah Asli (TA) Tanah asli + Abu Kayu 5% (TA + AK 5) Tanah asli + Abu Kayu 10% (TA + AK 10) Tanah asli + Abu Kayu 15% (TA + AK 15) Tanah asli + Kapur 5% (TA + KP 5) Tanah asli + Kapur 10% (TA + KP 10) Tanah asli + Kapur 15% (TA + KP 15) Tanah asli + Kapur 5% + Abu kayu 5% (TA + KP 5 + AK 5) Tanah asli + Kapur 5% + Abu kayu 10%  (TA + KP 5 + AK 10) Tanah asli + Kapur 5% + Abu kayu 15%  (TA + KP 5 + AK 15) 0 Hari 7 Hari 14 Hari 14 Hari + Rendam 0 Hari 7 Hari 14 Hari 14 Hari + Rendam 0 Hari 7 Hari 14 Hari 14 Hari + Rendam 0 Hari 7 Hari 14 Hari 14 Hari + Rendam 0 Hari 7 Hari 14 Hari 14 Hari + Rendam 0 Hari 7 Hari 14 Hari 14 Hari + Rendam 0 Hari 7 Hari 14 Hari 14 Hari + Rendam 0 Hari 7 Hari 14 Hari 14 Hari + Rendam 0 Hari 7 Hari 14 Hari 14 Hari + Rendam 0 Hari 7 Hari 14 Hari 14 Hari + Rendam Total Sampel 3 Sampel 3 Sampel 3 Sampel 2 Sampel 3 Sampel 3 Sampel 3 Sampel 2 Sampel 3 Sampel 3 Sampel 3 Sampel 2 Sampel 3 Sampel 3 Sampel 3 Sampel 2 Sampel 3 Sampel 3 Sampel 3 Sampel 2 Sampel 3 Sampel 3 Sampel 3 Sampel 2 Sampel 3 Sampel 3 Sampel 3 Sampel 2 Sampel 3 Sampel 3 Sampel 3 Sampel 2 Sampel 3 Sampel 3 Sampel 3 Sampel 2 Sampel 3 Sampel
3 Sampel 3 Sampel 2 Sampel 110 Sampel Lokasi Penelitian

## T AHAP P ENELITIAN
Adapun tahapan penelitian antara lain :
1. Tahapan pembuatan abu kayu a)  Pengumpulan material sampah
organik  dalam  hal  ini  berupa  limbah sisa pabrik meubelair (serbuk kayu)
b)  Persiapan tungku pembakaran sampah  yang  terbuat  dari  drum dengan  kapasitas  200  liter  dan  diberi pembatas  pada  bagian  bawahnya (sepertiga  dari  drum)  berupa  tulangan besi  yang  diberikan  anyaman  kawat untuk menampung abu hasil pembakaran,  serta  di  bagian  dasar diberikan  lubang  pernapasan  agar pembakaran bisa sempurna;
c)  Memasukkan  serbuk  kayu  ke  dalam tungku  pembakaran  dan  di  padatkan sambil  sedikit  demi  sedikit  diberikan air untuk mempermudah proses
pemadatan. d)  Proses  pembakaran  sampah  dengan cara  membuat  lubang  di  bagian tengah serbuk kayu sehingga mencapai  batas  tulangan  besi  agar memudahkan  nyala  api  dalam  proses pembakaran.
e)  Hasil pembakaran sampah akan dikumpulkan dan dilakukan uji saringan lolos No. 200;
2. Tahapan pengujian di Laboratorium a)  Pengujian analisis kimia abu kayu Pengujian ini dilakukan untuk mendapatkan unsur kimia yang terdapat  pada  abu  kayu.  Pengujian  ini dilakukan  oleh  tim  dari  Laboratorium
Pengujian  dan  Analisa  Kimia  Teknik Kimia  Fakultas  Teknik  Universitas Riau. Adapun pengujian yang
dilakukan dengan menggunakan
metode  XRF  ( X-Ray  Fluoroscence ) dan AAS ( Atomic Absorption Spectrophotometer ). XRF
yaitu metode analisis dengan menggunakan sinar X sebagai sumber sinarnya. AAS atau  spektroskopi  serapan  ialah  suatu metode  pengukuran  yang  didasarkan pada serapan sinar oleh atom.
b)  Pengujian  sifat  fisik  dan  mekanik tanah Pengujian ini dilakukan untuk mendapatkan  data  sifat  fisik  dan mekanik  tanah,  sebelum  dan  sesudah stabilisasi  dengan  campuran  abu kayu, yang meliputi :
1.  Pengambilan tanah terganggu;
2.  Pengujian Berat jenis;
3.  Pengujian  Atterberg  limit,  antara lain pengujian batas cair dan batas
plastis;
4.  Pengujian
Gradasi tanah, menggunakan  metode  saringan dan hidrometer;
5.  Pengujian Pemadatan (Proktor standar),  untuk  tanah  asli,  tanah campur  abu  kayu,  tanah  campur kapur dan tanah campur kombinasi antara kapur dan abu kayu;
6.  Pengujian UCS (Unconfined Compression  Stregth),  untuk  tanah asli, tanah campur abu kayu, tanah campur  kapur  dan  tanah  campur kombinasi  antara  kapur  dan  abu kayu; 7.  Menganalisa hasil pengujian.

## M ETODE P ENGUJIAN
Pengujian  Pengujian  dilakukan  untuk memperoleh data-data mengenai sifat fisis dan mekanis  tanah  lempung.  Dari  sifat  fisis  akan diketahui  berat  jenis  tanah,  ukuran  butiran tanah dan atterbeg limit tanah lempung. Selain sifat  fisis  juga  akan  dilakukan  pengujian terhadap sifat mekanis tanah meliputi pengujian proktor dan UCS tanah.

## P ENGUJIAN SIFAT FISIK TANAH PENGUJIAN BERAT JENIS
Pengujian  berat  jenis  tanah  dilakukan  dengan tujuan  adalah  untuk  mengetahui  nilai  berat jenis dari tanah  lempung.  Pengujian dilakukan masing-masing dua kali untuk setiap benda uji, yaitu  lolos  saringan  No.  40  dan  No.  200, kemudian  dari  hasil  tersebut  dirata-ratakan [10].

## PENGUJIAN GRADASI TANAH
Pengujian  gradasi  butiran  tanah  dilakukan untuk  menentukan  susunan  dari  ukuran  butir tanah yang membentuk komponen tanah. Ada 2  cara  pengujian  gradasi  butiran  tanah  yaitu, metode  saringan  dan  metode  sedimentaasi (hidrometer).  Pengujian  analisis  saringan bertujuan untuk mengetahui persentase ukuran  butiran  tanah  dan  susunan  butiran tanah  (gradasi)  dari  suatu  jenis  tanah  yang tertahan  diatas  saringan  No.  200,  sedangkan pengujian  Hidrometer  yang  bertujuan  untuk menentukan  pembagian  ukuran  butir  tanah yang  lolos  saringan  No.  200.  Hasil  dari  kedua pengujian  akan  dimasukkan  dalam  grafik distribusi gradasi butiran [9]

## PENGUJIAN ATTERBERG LIMIT
Atterberg  limit  adalah  batas  plastisitas  tanah
Rio Zambika 1 *, Ferry Fatnanta 2 , dan Muhardi 3 11
yang  terdiri  dari  batas  atas  kondisi  plastis disebut  batas  plastis  (plastic  limit)  dan  batas bawah kondisi plastis disebut batas cair (liquid limit).    Adapun  pengujian Atterberg limit dilakukan  pada  kondisi  tanah  asli,  tanah dicampur  dengan  abu  kayu,  dengan  variasi campuran 5%, 10% dan 15%, tanah dicampur kapur  dengan  variasi  campuran  yang  sama serta  tanah  dicampur  kapur  dan  abu  kayu dengan  masing-masing  komposisi  5%+5%, 5%+10%  dan  5%+15%.  Indeks  plastisitas  (PI) adalah merupakan parameter yang diukur dari selisih  antara  batas  cair  tanah  (LL)  dan  batas plastisnya  (PL).  Semakin  besar  nilai  PI  maka semakin  besar  kemungkinan  tanah  dalam kondisi plastis [11].

## PENGUJIAN SIFAT MEKANIK TANAH PENGUJIAN PROKTOR
Pada  pengujian  proktor  tanah  asli  untuk mendapatkan  kadar  air  optimum  (optimum moisture  content,  OMC)  dan  berat  isi  kering maksimum  (maximum  dry  density,  MDD). Pada  mulanya  saat  kadar  air  masih  0%  berat volume  sama  dengan  berat  volume  kering. Jika  kadar  air  ditambah  maka  berat  volume bertambah  pula,  tapi  pada  batas  tertentu (OMC  dan  MDD)  apabila  kadar  air  ditambah lagi  berat  volume  akan  menurun.  Hal  ini disebabkan apabila sudah padat diberi air lagi partikel tanah akan bergerak dan rongga akan diisi  air.  Adapun  pengujian  proktor  standar dilakukan  pada  kondisi  tanah  asli,  tanah dicampur  dengan  abu  kayu,  dengan  variasi campuran 5%, 10% dan 15%, tanah dicampur kapur  dengan  variasi  campuran  yang  sama serta  tanah  dicampur  kapur  dan  abu  kayu dengan  masing-masing  komposisi  5%+5%, 5%+10% dan 5%+15% [12].

## PENGUJIAN UCS
Pengujian
UCS dilakukan untuk mengetahui kuat geser tanah secara laboratorium. Pada pengujian ini akan diketahui seberapa kuat tanah dengan diberikan  beban  pada  tanah  sampai  tanah tersebut hancur menjadi butiran-butiran. Pengujian  UCS  tanah  dilakukan  terhadap sampel  tanah  asli,  campuran  tanah  dengan abu kayu, kapur dengan variasi campuran 5%, 10%  dan  15%,  serta  campuran  tanah  dengan kapur  dan  abu  kayu  dengan  masing-masing campuran  5%+5%,  5%+10%  dan  5%+15%. Pada masing-masing campuran  akan diperam di  dalam  desikator mulai  0  hari,  7  hari  dan  14 hari.  Untuk  perendaman  dilakukan  pada  umur campuran  14  hari,  selanjutnya  direndam selama 3 hari (72 jam) [13].

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## K ARAKTERISTIK K IMIA A BU K AYU
Hasil  analisis  kimia  abu  kayu  yang diperoleh  dari  Laboratorium  Pengujian  dan Analisa  Kimia  Teknik  Kimia  Fakultas  Teknik Universitas  Riau  menggunakan  Metode  XRF ( X-Ray  Fluoroscence )  dan  AAS  ( Atomic Absorption  Spectrophotometer )  adalah  seperti terlihat pada Tabel 3 berikut ini :
Tabel 3. Hasil analisi kimia abu kayu No. Komposisi Abu Kayu (%) Metode 1 2 3 4 5 6 7 6,298 4,83 0,489 38,389 9,536 36,192 3,097 XRF XRF AAS XRF

## XRF

## XRF XRF
Dari  hasil  analisi  kimia  tersebut  di  atas, dapat disimpulkan bahwa abu kayu didominasi oleh  CaO  (kapur)  sebesar  38,389%  dan  S i O 2 (silika  dioksida)  sebesar  36,192%.  Dari  Tabel 3  diatas  maka  abu  kayu  sangat  potensial sebagai bahan stabilisasi tanah.

## K ARAKTERISTIK F ISIK T ANAH L EMPUNG
Pengujian yang dilaksanakan di Laboratorium Uji Tanah Teknik Sipil  Politeknik Negeri  Bengkalis  diperoleh  data-data  yaitu berat  jenis, atterbeg  limit (batas  cair,  batas plastis),  analisa  saringan.  Sampel  tanah  yang disiapkan  adalah  tanah  lunak  dimana  tanah tersebut  pada  kondisi  terganggu  ( disturb ).
Hasil  pengujian  karakteristik  tanah  lempung yang  diperoleh dari  pengujian  di Laboratorium disajikan  secara  sistematis  pada  Tabel  4. Berdasarkan hasil pengujian, nilai batas plastis (PL)  tanah  asli  sebesar  25,7%,  Sedangkan hasil  pengujian  batas  cair  (LL)  tanah  asli adalah  51,25%.  Nilai  indeks  plastisitas  (PI) diperoleh  sebesar  25,56%.  Dari  ketiga  hasil tersebut,  apabila  dimasukan  kedalam  Grafik Plastisitas  maka  tanah  asli  masuk  dalam kategori  lempung  berplastisitas  tinggi  (CH). Selain  itu  didapat  nilai  berat  jenisnya  sebesar 2,58.  Berdasarkan  Tabel  5,  nilai  berat  jenis tanah  lempung  menunjukan  bahwa  sampel tanah  tersebut  termasuk  dalam  golongan tanah lempung organik.
Tabel 4. Hasil pengujian karekateristik fisik tanah lempung
No. Deskripsi Nilai 1. Berat Jenis (Gs) 2,58
2. Analisa Saringan
a.  Lolos saringan No. 10 99,83 % b.  Lolos saringan No. 40 99,68 % c.  Lolos saringan No. 200 98,51 %
3. Batas-batas Atterberg
a.  Batas cair (LL) 51,25 % b.  Batas plastis (PL) 25,70 % c.  Indeks plastisitas (PI) 25,56 %

## Tabel 5. Klasifikasi berat jenis tanah
Jenis tanah Nilai G s Kerikil Pasir Lanau organik Lempung organik Lempung anorganik Humus Gambut 2,65 - 2,68 2,65 - 2,68 2,62 - 2,68 2,58  - 2,65 2,68 - 2,75 1,37 1,25 - 1,80

## P ENGARUH TANAH + BAHAN STABILIZER

## TERHADAP ATTERBERG LIMIT
Adapun  hasil  pengujian  atterberg  limit menggunakan  alat  casagrande  pada  sampel tanah  asli  dicampur  dengan  bahan  stabilizer seperti  abu  kayu,  kapur  dna  kombinasi diantara  keduanya  dapat  dilihat  pada  Gambar 5, 6 dan 7 di bawah ini.
Gambar 5. Pengaruh tanah + abu kayu terhadap atterberg limit
Gambar 6. Pengaruh tanah + kapur terhadap atterberg limit
Gambar 7. Pengaruh tanah + kapur + abu kayu terhadap atterberg limit
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa pencampuran  abu  kayu,  kapur  maupun kombinasi
diantara keduanya bisa
mempengaruhi atterberg  limit dari  tanah  asli. Pada  campuran  tanah  ditambah  abu  kayu, semakin  banyak  campuran  abu  kayu  yang digunakan,  hasil  dari  nilai  batas  cair  yang didapat semakin menurun, begitu juga dengan nilai  indeks  plastisitas.  Hal  ini  berarti  bahwa semakin  banyaknya  kandungan  unsur-unsur tersebut  yang  terdapat  pada  tanah  lempung maka  akan  semakin  banyak  pula  air  yang dibutuhkan  untuk  merubah  dari  kondisi  semi padat  menjadi  kondisi  plastis.  Pada  pengujian tanah  +  kapur,  semakin  banyak  campuran kapur  yang  digunakan,  hasil  dari  nilai  batas cair yang didapat semakin meningkat, berbanding  lurus  dengan  batas  plastis,  dan terjadi  penurunan  pada  indeks  plastisitasnya pada  variasi  campuran  5%  dan  10%,  tetapi terjadi  kenaikan  pada  variasi  campuran  15% walaupun nilai ini masih dibawah PI tanah asli. Dari  hasil  penelitian  tersebut  maka  dapat disimpulkan  bahwa  semakin  besar  kadar kapur  untuk  stabilisasi  tanah  maka  semakin kecil  nilai  indeks  plastisitasnya,  sehingga dapat  diartikan  dengan  penambahan  kapur maka  akan  menjadikan  tanah  lempung  lebih stabil,  sampai  batas  tertentu.  Sedangkan untuk  kombinasi  diantara  keduanya,  Secara garis  besar  terjadinya  penurunan  indeks plastisitas  dari  tanah  asli  terhadap  campuran kapur  ditambah  abu  kayu,  walaupun  nilai penurunannya  tidak  terlalu  besar.  Setiap
Rio Zambika 1 *, Ferry Fatnanta 2 , dan Muhardi 3 13
pengujian  dapat  menghasilkan  nilai  yang berbeda  walaupun  sampel  uji  pada  kondisi yang sama.
Gambar  8  di  bawah  ini  menunjukkan adanya  hubungan  antara  indeks  plastistas tanah  terhadap  penggunaan  abu  kayu  dan kapur  maupun  kombinasi  diantara  keduanya dapat  mempengaruhi  klasifikasi  dari  jenis tanah tersebut.
Gambar 8. Klasifikasi tanah berdasarkan

## USCS
Sampel  tanah  yang  diambil  dari  sekitar Desa  Sungai  Alam  Kecamatan  Bengkalis Kabupaten Bengkalis menurut klasifikasi Sistem  Unified  (USCS)  termasuk  dalam  tanah berbutir  halus  kelompok  CH  yaitu  lempung organik dengan plastisitas tinggi.
Sesuai  dengan  Gambar  8  di  atas tentang  klasifikasi  tanah  berdasarkan  USCS, dapat  dikatakan  bahwa  secara  garis  besar, setiap  penambahan  abu  kayu,  kapur  maupun kombinasi  diantara  keduanya,  pergerakan jenis tanah cenderung berada dibawah garis A dan masuk dalam klasifikasi tanah lanau.

## K ARAKTERISTIK M EKANIK T ANAH L EMPUNG

## P ENGUJIAN P EMADATAN T ANAH

## (P ROKTOR S TANDAR )
Pada pengujian proktor tanah asli untuk mendapatkan  kadar  air  optimum  ( optimum moisture  content , OMC )  dan  berat  isi  kering maksimum  ( maximum  dry  density , MDD ). Pada  saat  pemadatan,  air  berfungsi  sebagai pelunak (softening agent). Pada mulanya saat kadar  air  masih  0%  berat  volume  sama dengan  berat  volume  kering.  Jika  kadar  air ditambah maka berat volume bertambah pula, tapi  pada  batas  tertentu,  apabila  kadar  air ditambah lagi berat volume akan menurun. Hal ini  disebabkan  apabila  sudah  padat  diberi  air lagi  partikel  tanah  akan  bergerak  dan  rongga akan  diisi  air.  Hasil  pengujian  diperlihatkan pada Gambar 9 dibawah ini.
Gambar 9. Grafik proktor pada tanah asli
Dari gambar 4.7 dapat dilihat nilai kadar air optimum (optimum moisture content, OMC) pada tanah asli  adalah 24,51 % dengan  berat volume  kering  (maximum  dry  density,  MDD) 1,49  gr/cm3.  Semakin  tinggi  penambahan jumlah  kadar  air,  maka  berat  kering  tanah akan  berkurang  karena  penambahan  air tersebut akan memperkecil konsentrasi partikel-partikel tanah persatuan volume [4].
HUBUNGAN TANAH + BAHAN STABILIZER TERHADAP MDD DAN OMC
Adapun  hasil  pengujian  proktor  standar pada  sampel  tanah  asli  dicampur  dengan  abu kayu dapat dilihat pada Gambar 10, 11 dan 12 di bawah ini.
Gambar 10. Hubungan tanah + abu kayu terhadap MDD dan OMC
Gambar 11. Hubungan tanah + kapur terhadap MDD dan OMC
Gambar 12. Hubungan tanah + kapur + abu kayu terhadap MDD dan OMC
Dari  hasil  pengujian  proktor  tanah  asli dicampur  abu  kayu  dapat    dilakukan  analisa sebagai berikut. Nilai OMC pada penambahan abu  kayu  cenderung  mengalami  peningkatan, berbanding terbalik dengan nilai MDD nya. Pengujian  proktor  tanah  asli  dicampur kapur  dapat  dapat  mempengaruhi  Nilai  OMC dan  MDD tanah asli,  berperilaku sama seperti pada  penambahan  abu  kayu,  tetapi  lebih menjadikan  nilai  MDD  besar  penurunan nilainya.  Hal  tersebut  seperti  terlihat  pada Gambar  10  di  samping.  Campuran  tanah kapur yang dipadatkan pada usaha pemadatan  tertentu,  akan  mempunyai  berat volume  kering  maksimum  ( MDD )  yang  lebih rendah  dibandingkan  dengan  tanah  asli  tanpa kapur.  Selain  itu,  kadar  air  optimum  ( OMC ) juga  bertambah  dengan  naiknya  kadar  kapur [6].
Nilai OMC pada penambahan kapur dan abu  kayu  cenderung  mengalami  peningkatan, pada  campuran  5%-10%  abu  kayu  dan  turun pada  campuran  15%  abu  kayu,  tetapi  masih berada  diatas  OMC  tanah  asli.  Begitu  juga dengan  nilai  MDDnya,  mengalami  penurunan sama seperti pada penambahan abu kayu dan kapur.

## P ENGUJIAN UCS (U NCONFINED C OMPRESSION S TRENGTH T ES )
Pengujian UCS dilakukan untuk mengetahu seberaa besar kuat geser tanah di laboratorium.  Pengujian  ini  beban  pada  tanah sampai  tanah  menjadi  hancur  seperti  butiran- butiran  dan  juga  untuk  mengetahui  regangan pada  tanah  akibat  dari  tekanan  tersebut. Pengujian dilakukan di Laboratorium Uji Tanah Politeknik Negeri Bengkalis. Nilai UCS didapat dari  pembacaan  proving  ring  dial  yang maksimum.  Pengujian  UCS  tanah  dilakukan terhadap  sampel  tanah  asli,  campuran  tanah
dengan abu kayu dengan kadar 5%, 10% dan 15%,  campuran  tanah  dengan  kapur  dengan kadar  yang  sama  serta  campuran  tanah dengan  kapur  dan  abu  kayu  dengan  masing- masing  komposisi  5%+5%,  5%+10%  dan 5%+15%.  Kadar  air  optimum  sebesar  24,5% kemudian  diperam  di  dalam  desikator  dengan menjaga kelembabannya selama 0 hari, 7 hari dan  14  hari.  Proses  perendaman  dilakukan untuk  umur  campuran  14  hari,  selanjutnya direndam  selama  3  hari  dengan  asumsi  air meresap secara merata keseluruh permukaan sampel.
Nilai  UCS  akan  dianalisa  faktor-faktor yang  mempengaruhinya  baik  itu  dikarenakan campuran abu kayu, kapur maupun kombinasi diantara  keduanya,  lamanya  pemeraman maupun dikarenakan proses perendaman.
Gambar 13. Hasil pengujian UCS tanah asli
Gambar  13  memperlihatkan  tegangan dan  regangan  yang  didapatkan  dari  hasil pengujian  UCS  untuk  tanah  asli  pada pemeraman  0  hari,  7  hari  dan  14  hari.  Nilai UCS semakin meningkat seiring bertambahnya  waktu  pemeraman,  namun regangannya  berbanding  terbalik  nilainya semakin kecil, hal ini dikarenakan pada kondisi awal  pemeraman,  tanah  asli  masih  dalam kondisi  seperti  semula  dan  bersifat  lunak, semakin lama tanah akan mengalami pengeringan sedikit demi sedikit dan menjadikan  tanah  tersebut  menjadi  lebih getas.  Hal  ini  dipengaruhi  kadar  air,  semakin banyak  kadar  air  yang  terdapat  dalam  tanah maka regangannya akan semakin besar.
H UBUNGAN N ILAI UCS DAN W AKTU P EMERAMAN P ADA T ANAH A SLI
Hasil pengujian UCS dilakukan terhadap waktu  pemeraman  menunjukkan  semakin lama tanah diperam maka akan meningkatkan nilai  UCSnya.  Hal  ini  dapat  dilihat  pada
Rio Zambika 1 *, Ferry Fatnanta 2 , dan Muhardi 3 15
Gambar 14. Dari  hasil pengujian UCS didapat nilai  Tegangan  (qu)  tanah  asli  dengan perawatan  0  hari  sebesar  366,10  kPa  dan terus mengalami peningkatan seiring penambahan  waktu  masa  perawatan  yaitu nilai  qu  untuk  masa  perawatan  7  hari  412,70 kPa  dan  450,44  kPa  untuk  nilai  qu  masa perawatan  14  hari.  Hal  ini  dikarenakan  pada masa  0  hari,  kadar  air  tanah  masih  belum mengalami perubahan dan mempunyai elastisitas yang masih tinggi, dan seiring waktu berjalan  kadar  air  tanah  akan  berkurang sehingga tanah akan bersifat lebih getas yang mengakibatkan  kehancuran  lebih  segera, tetapi meningkatkan nilai UCS tanah.
Gambar 14. Hubungan nilai UCS dan waktu pemeraman pada tanah asli
H UBUNGAN T ANAH + B AHAN S TABILIZER
T ERHADAP UCS DAN W AKTU P EMERAMAN
Gambar 15. Hubungan Tanah + Abu kayu terhadap nilai UCS dan waktu pemeraman
Gambar 16. Hubungan Tanah + Kapur terhadap nilai UCS dan waktu pemeraman
Gambar 17. Hubungan Tanah +Kaput + Abu kayu terhadap nilai UCS dan waktu pemeraman
Gambar 15 menunjukan hasil pengujian UCS  untuk  tanah  dicampur  abu  kayu  dengan variasi waktu pemeraman selama 0 hari, 7 hari dan  14  hari.  Hasil  pengujian  memperlihatkan terjadi kenaikan dan penurunan nilai tegangan (qu) tanah, tetapi kenaikan dan penurunannya masih berada dibawah tanah asli.
Kenaikan  nilai  UCS  cepat  terjadi  pada campuran  tanah  asli  dan  kapur,  segera setelah  pencampuran  tanah  dengan  kapur oleh  adanya  reaksi  cepat  pertukaran  kation, penggumpalan dan penggumpalan butir tanah menjadi lebih besar. Selain itu juga dikarenakan  adanya  reaksi  pozzolanik  yang semakin  lama  akan  memperbesar  nilai  UCS tanah.  Gambar  16  memperlihatkan  terjadinya kenaikan  nilai  UCS  tanah  campur  kapur  dan semuanya berada diatas nilai UCS tanah asli.
Pengujian  UCS  untuk  tanah  dicampur variasi  campuran  kapur  dan  abu  kayu  yang berbeda-beda  untuk  campuran  5%,  10%,  dan 15%  seperti  terlihat  pada  Gambar  17.  nilai UCS cenderung meningkat. Peningkatan yang stabil terjadi pada kondisi  campuran abu kayu
10%,  dimana  dapat  dilihat  pada  gambar  di atas kurvanya membentuk garis lurus.
H UBUNGAN T EGANGAN DAN K ADAR A IR (OMC) P ADA T ANAH A SLI
Hubungan  antara  tegangan  dan  kadar  air (OMC) dapat  di lihat dari hasil pengujian UCS seperti pada Gambar 18. Hal ini memperlihatkan  adanya  pengaruh  kadar  air terhadap  nilai  UCS  tanah,  dimana  semakin besar kadar air tanah akan menyebabkan nilai UCS  tanah  menurun.  Pada  kadar  air  23,18%, nilai  UCSnya    366,  10  kPa,  kadar  air  akan turun  pada  umur  7  hari  menjadi  22,28%  dan UCS  tanahnya  sebesar  412,70  kPa,  begitu juga  pada  masa  pemeraman  14  hari  terjadi kenaikan  nilai  UCS  tanah  450,44  kPa  dan penurunan kadar air menjadi sebesar 21,16%.
Gambar 18. Hubungan tegangan dan kadar air

## H UBUNGAN UCS T ERHADAP P ERENDAMAN P ADA T ANAH A SLI
Berdasarkan  hasil  pengujian  UCS  pada tanah asli yang sebelumnya di rendam selama 72  jam  dengan  asumsi  air  sudah  terserap  ke dalam tanah terlihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 19. Hubungan UCS tanah asli terhadap perendaman
Nilai  kuat  tekan  bebas  (UCS)  tanah
lempung  mengalami  penurunan  yang  drastis akibat  perendaman  tanah  selama  72  jam. Pengaruh rendaman akan mereduksi kekuatan UCS  tanah,  hal  ini  disebabkan  meningkatnya kadar air tanah yang semula 21, 16% menjadi 29,06%  dan  setelah  dianginkan  selama  1  jam berkurang  akibat  udara  sebesar  27,63% sehingga menyebabkan kondisi tanah menjadi lebih  plastis.  UCS  tanah  berkurang  sebesar 79,  14%  dari  450,44  kPa  menjadi  93,96  kPa, tetapi  meningkat  lagi  setelah  dianginkan selama  1  jam  menjadi  173,11  kPa.  Nilai regangan  meningkat  dikarenakan  kadar  air tanah  meningkat  sehingga  meningkatkan elastisitas  tanahnya  sehingga  tidak  mudah hancur.  Pada  kondisi  OMC  nilai  regangan tanah  sebesar  0,79%  meningkat  menjadi 2,64%.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  analisi  kimia  abu  sampah yang  pengujiannya  dilakukan  di  Laboratorium Pengujian  dan  Analisa  Kimia  Teknik  Fakultas Teknik  Universitas  Riau,  dapat  disimpulkan bahwa  abu  kayu  didominasi  oleh  SiO 2 (Silika Dioksida)  sebesar  36,192%  dan  CaO  (kapur) sebesar  38,389%.  Tanah  lempung  yang digunakan  sebagai  sampel  penelitian  berasal dari  Desa  Sungai  Alam  Kecamatan  Bengkalis Kabupaten Bengkalis termasuk dalam kategori tanah  lempung  lunak  plastisitas  tinggi  dengan nilai  PI  nya  sebesar  25,56%.  Berdasarkan klasifikasi menurut USCS ( Unified Soil Clasification  System )  tanah  ini  termasuk kedalam kelompok CH.
Abu  kayu,  kapur  dan  kombinasi  antara kapur dan abu kayu dapat menurunkan nilai PI tanah  lempung.  Semakin  besar  campuran yang  digunakan  terhadap  tanah,  maka  akan nilai PInya akan semakin menurun dari nilai PI tanah lempung. Hal  ini berarti bahwa semakin banyaknya  kandungan  unsur-unsur  tersebut yang terdapat pada tanah lempung maka akan semakin  banyak    pula  air  uang  dibutuhkan untuk  merubah  dari  kondisi  semi  padat menjadi kondisi plastis.  Dari  hasil  pengujian proktor standar didapat nilai kadar air optimum ( optimum  moisture  content ,  OMC)  tanah sebesar  24,51%  dengan  berat  volume  kering ( maximum dry densyity , MDD) 1,49 gr/cm3. 6.
Nilai  OMC  pada  penambahan  abu kayu  cenderung  mengalami  peningkatan, berbanding terbalik dengan nilai MDDnya, Hal ini  disebabkan  karena  abu  kayu  menyerap  air dan menyebabkan kadar air menjadi meningkat  dan  tanah  menjadi  lebih  ringan. Pengujian  proktor  tanah  asli  dicampur  kapur dapat  dapat  mempengaruhi  Nilai  OMC  dan MDD  tanah  asli,  berperilaku  sama  seperti pada  penambahan  abu  kayu,  tetapi  lebih
Rio Zambika 1 *, Ferry Fatnanta 2 , dan Muhardi 3 17
menjadikan  nilai  MDD  besar  penurunan nilainnya.  Hal  ini  disebabkan  karena  kapur lebih  cepat  menyerap  air  dan  menyebabkan kadar  air  menjadi  meningkat  dan  tanah menjadi  lebih  ringan. Nilai  OMC  pada penambahan  kapur  dan  abu  kayu  cenderung mengalami  peningkatan,  pada  campuran  5%- 10% abu kayu dan turun pada campuran 15% abu  kayu,  tetapi  masih  berada  diatas  OMC tanah  asli.  Begitu  juga  dengan  nilai  MDDnya, mengalami  penurunan  sama  seperti  pada penambahan abu kayu dan kapur.
Dari  hasil  pengujian  kuat  tekan  bebas (UCS) yang dilakukan di laboratorium Politeknik Negeri Bengkalis, Nilai UCS semakin  meningkat  seiring  bertambahnya waktu pemeraman, namun regangannya berbanding  terbalik  nilainya  semakin  kecil,  hal ini dikarenakan pada kondisi awal pemeraman,  tanah  asli  masih  dalam  kondisi seperti  semula  dan  bersifat  lunak,  semakin lama  tanah  akan  mengalami  pengeringan sedikit  demi  sedikit  dan  menjadikan  tanah tersebut menjadi lebih getas. Hal ini dipengaruhi  kadar  air,  semakin  banyak  kadar air yang terdapat dalam tanah maka reganganya akan semakin besar.
Penggunaan abu kayu untuk stabilisasi  tanah  tidak  dapat  meningkatkan nilai  UCS  malah  membuat  semakin  menurun. Kapur  menunjukkan  peningkatan  nilai  UCS yang  besar,  hal  ini  sesuai  dengan  penelitian- penelitian  sebelumnya.  Hasil  dari  pengujian UCS  dengan  penambahan  kombinasi  antara kapur  dan  abu  kayu  menunjukkan  hasil  yang positif,  dapat  menutupi  kekurangan  yang  ada pada  abu kayu dan kapur dari segi kegetasan tanah.
Dari  hasil  pengujian  UCS  yang dilakukan di Laboratorim, semakin lama waktu pemeraman  yang  dilakukan  semakin  tinggi pula nila UCSnya.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Pedoman Kimpraswil, 2002, Panduan Geoteknik  1  (Proses  Pembentukan  dan  Sifat- Sifat  Dasar  Tanah  Lunak),  Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Jakarta.
[2]  Bowles,  J.E.,  1991,  Sifat-sifat  Fisis  dan Geoteknis Tanah, Erlangga, Jakarta.
[3]   Republik  Indonesia.  2008,  Undang-Undang No.  18  Tahun  2008  tentang  Pengelolaan Sampah, Jakarta.
[4] Braja M. Das., 1993. Mekanika Tanah (Prinsip –  prinsip  Rekayasa  Geoteknis),  Jilid    I, Erlangga, Jakarta.
[5] Safrizal., 2014, Distributed Generation
Pembangkit  Listrik  Tenaga  Sampah  Kota (PLTs) Type Incinerator Solusi Listrik Alternatif Kota  Medan,  dalam  Prosiding  SNATIF  Ke-1 Tahun  2014,  Fakultas  Teknik  Universitas Muria Kudus, Jawa Tengah.
[6]   Hary  Christady  Hardiyatmo,  2010,  Stabilisasi Tanah  (Untuk  Perkerasan  Jalan),  Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
[7]   Hicks,  R.G.,  2002,  Alaska  Soil  Stabilization Design  Guide,  Departemen  of  Transportation and Public Facilities
[8] Hary  Christady  Hardiyatmo,  2002,  Mekanika Tanah  I,  Gadjah  Mada  University  Press, Yogyakarta.
[9]   SNI  3423  :  2008,  Cara  Uji  Analisis  Ukuran Butiran  Tanah,  Badan  Standarisasi  Nasional, Jakarta.
[10] SNI 1964 : 2008, Cara Uji Berat Jenis Tanah, Badan Standarisasi Nasional, Jakarta.
[11]   SNI  1966  :  2008,  Cara  Uji  Penenetuan  Batas Plastis  dan  Indeks  Plastisitas  Tanah,  Badan Standarisasi Nasional, Jakarta.
[12]   SNI  1742  :  2008,  Cara  Uji  Kepadatan  Ringan Untuk  Tanah,  Badan  Standarisasi  Nasional, Jakarta.
[13]  SNI  3638  :  2012,  Metode  Uji  Kuat  Tekan Bebas  Tanah  Kohesif,  Badan  Standarisasi Nasional, Jakarta.